## PENGGUNAAN BETON RINGAN BERSERABUT UNTUK DIAPLIKASI PADA KUSEN PINTU
Prihantono 1 , Daryati 2 , Nurul Zaqia Putri Abdul 3 1,2,3 Universitas Negeri Jakarta

## Surrel: nurulzaqia97@outlook.com
Diterima : 25 Januari 2020; Disetujui : 08 Desember 2020

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengaplikasikan  material  beton  ringan  berserabut  pada  kusen, khususnya akan diaplikasikan pada kusen pintu. Penelitian dilakukan untuk memberikan solusi atau alternatif  bagi  masyarakat  untuk  dipertimbangkan  dalam  pemilihan  material  untuk  kusen  pintu. Selain mereduksi berat atau beban mati struktur yang terdapat pada kusen beton konvensional yang dijual di pasaran, tujuan lainnya yaitu menghasilkan material beton ringan yang memiliki mutu yang sesuai desain dan perencanaan sehingga dapat diaplikasikan untuk pembuatan kusen pintu beton. Waktu  penelitian  pada  bulan  Mei  2019–November  2019.  Metode  penelitian  menggunakan  Metode Eksperimen.  Agregat  Ringan  yang  digunakan  yaitu  batu  apung  ( pumice )  dengan  bahan  tambah serabut  ijuk  aren  ( arenga  pinnata ).  Untuk  mengetahui  mutu  beton  ringan  yang  direncanakan,  maka dilakukan uji tekan dan tarik belah pada sampel benda uji silinder ukuran 15cm×30cm. Hasil penelitian pada umur beton 28 hari dengan komposisi 100% batu apung dan 3% serabut ijuk, menghasilkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  9,69  MPa  dan  nilai  kuat  tarik  belah  rata-rata  1,51  MPa. Nilai  kuat  tekan  dan  tarik  belah  hasil  memenuhi  mutu  rencana,  kemudian  campuran  tersebut diaplikasikan pada pembuatan kusen pintu sesuai gambar desain rencana..
Kata Kunci : Beton Ringan Berserabut, Kusen Beton, Kusen Pintu, Mutu Beton

## ABSTRACT
This research aims to applicate fibrous lightweight concrete for frame, specifically door frame. Research done to give people solution or alternative while being considered in order to choose their door frame materials. Besides it can reduce weight of the conventional concrete frame that been sold in market, the other purpose is to produce a fibrous lightweight concrete which has a good quality that complied the preliminary design so it can be applied on  door  frame.  Time  research  on  Mei  2019  -  November  2019.  Research  methodology  that  uses  is  experiment method. Pumice stone is lightweight aggregate that uses with addition of palm fiber (arenga pinnata). To know the quality of concrete that been planed, then a compressive and split tensile test is performed on a 15cm × 30cm cylinder specimen. The result of compressive and split tensile test of 28 days curing time with composition 100% pumice and 3% palm fiber, the average compressive strength is 9,69 MPa and the average split tensile strength is  1,51  MPa.  According  to  the  results,  the  value  of  compressive  and  split  tensile  strength  has  fulfill  the preliminary quality planed.
Keywords: Concrete Frame, Door Frame, Fibrous Lightweight Concrete,Concrete Quality

## 1. Pendahuluan
Dalam  konstruksi  bangunan  tempat tinggal  seperti  rumah  sederhana,  hingga bangunan  kompleks  seperti  hunian  vertikal dan  gedung,  keberadaan  pintu  dan  jendela menjadi  komponen  struktur  pelengkap  yang memegang  peranan  penting  dan  wajib ada.Pada  konstruksi  pintu  dan  jendela  dikenal istilah  kusen.  Menurut  Daryanto  (2010)  kusen merupakan  kerangka  pintu  dan  jendela  yang
umumnya  dibuat  dari  kayu,  alumunium,  serta dapat  juga  terbuat  dari  material  seperti  beton. Jadi,  kusen  dapat  diartikan  sebagai  kerangka tempat  diletakkannya  pintu  dan  jendela  yang merekat  dan  menyatu  dengan  dinding bangunan.
Perkembangan  teknologi  di  bidang material  konstruksi  memberikan  alternatif untuk  penggunaan  material  kusen  dari mayoritas  menggunakan  material  kayu  untuk 53
kusen  kemudian  beralih  ke  penggunaan material  seperti  alumunium,  PVC  ( polyvinyl chloride ),UPVC  ( unplasticized  polyvinyl  chloride ) hingga beton bertulang. Namun sampai saat ini penggunaan  kusen  kayu  masih  banyak diminati  oleh  masyarakat  khususnya  di Indonesia.
Kusen kayu masih diminati karena material kayu  dinilai  memiliki  sisi  estetika  dan menawarkan  beragam  variasi  warna  dan  pola serat  serta  tekstur  yang  unik  tergantung  jenis kayu  nya.Namun  dalam  perkembangannya, sebagian  masyarakat  mulai  beralih  ke penggunaan  kusen  pintu  selain  kayu  seperti alumunium, PVC, UPVC  dan beton. Hal ini di karenakan  beberapa  faktor  antara  lain  kondisi serta  kualitas  kayu  di  pasaran  yang  mulai menurun.  Kayu  yang  cocok  digunakan  untuk kusen  yaitu  jenis  kayu  kering,  dimana  kadar atau tingkat kekeringan kayu bergantung pada usia atau umur kayu.
Ditengah berbagai pilihan yang ditawarkan mengenai  penggunaan  kusen  kayu,  PVC, UPVC  dan  alumunium,  jenis  kusen  berbahan beton bertulang juga mulai dikembangkan dan beredar  dipasaran.  Pada  dasarnya  kusen  dari beton  bertulang  memiliki  komposisi  material yang  sama  dengan  beton  bertulang  untuk struktur  bangunan  pada  umumnya  hanya  saja dibutuhkan  cetakan  atau  bekisting  khusus sesuai dengan bentuk dan dimensi kusen yang akan  dibuat.  Jika  dibandingkan  dengan  kusen dari kayu, PVC, UPVC dan alumunium, kusen beton  lebih  unggul  dari  segi  kekuatan  dan durabilitas,  serta  muai  susutnya  yang  rendah, sehingga bentuk dan ukuran kusen relatif tetap sesuai  dengan  perencanaan  dan  rancangan awal, serta tidak lapuk dan dimakan rayap. Kusen  beton  bertulang  lebih  berat  jika dibandingkan  dengan  kusen  kayu  dan alumunium.  Dimana  beton  bertulang  sendiri memiliki  berat  jenis  sebesar  2400  kg/m3.  Hal ini  menyebabkan  dibutuhkan  tenaga  ekstra dalam proses pemasangannya.
Untuk  mengurangi  berat  kusen  beton melalui penelitian ini, penulis berinovasi untuk menggunakan  material  beton  ringan  sebagai bahan  untuk  kusen.  Menurut  SNI  2847:2013 beton ringan merupakan beton yang mengandung agregat ringan dan berat volume setimbang  ( equilibrium  density ),  sebagaimana ditetapkan  oleh ASTM C567, yaitu antara 1140 dan 1840 kg/m3.
Salah  satu  pengaplikasian  beton  ringan yang belum dilakukan yaitu pada elemen non- stuktur  seperti  pada  kusen.  Pembuatan  beton ringan  yang  akan  diaplikasikan  pada  kusen
pintu  ini  menggunakan  100% pumice (batu apung), untuk menggantikan batu kerikil/split . Konstruksi  beton  memiliki  kelemahan lain  yaitu  mudahnya  mengalami  retak.  Retak pada beton jenisnya bermacam-macam tergantung  penyebab  dan  pola  retak  yang muncul.  Salah  satu  jenis  retak  yang  dapat terjadi  yaitu  retak  rambut/  retak  halus  pada permukaan beton. Hal ini terjadi karena proses penyusutan  ( shrinkage )  pada  saat  beton  segar mengalami  pengerasan.  Kondisi  ini  dapat diatasi dengan menambahkan sejumlah serabut ke  dalam  campura  beton.  Dalam  penelitian  ini jenis  serabut  yang  ditambahkan  yaitu  serabut ijuk aren berwarna hitam ( arenga pinnata ). 2. Berdasarkan  beberapa  uraian  di  atas, penelitiakan  melakukan  penelitian  lanjutan mengenai penggunaan batu apung dan serabut ijuk untuk pembuatan beton ringan berserabut yang  nantinya  akan  diaplikasikan  pada pembuatan kusen pintu.

## 2. Kajian Literatur
2.1 Beton Ringan
Salah  satu  jenis  beton  yang  telah  banyak dikembangkan  dalam  konstruksi  bangunan yaitu  beton  ringan  ( lightweight  concrete ).  Sesuai dengan  namanya,  beton  ringan  memiliki  berat yang  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  beton normal  yang  memiliki  berat  jenis  berkisar antara  2200  kg/m3  hingga  2400  kg/m3. Berdasarkan  pedoman  ACI-318  berat  jenis agregat  ringan  dibatasi  hingga  1900  kg/m3 atau  disesuaikan  dengan  kebutuhan  untuk penggunaan  strukturnya  yaitu  berkisar  1440 kg/m3  hingga  1850  kg/m3  dengan  kuat  tekan yang diperoleh dalam waktu 28 hari yaitu lebih besar dari 17,2 MPa.
Beton dengan menggunakan agregat ringan harus  memenuhi  persyaratan  ASTM  C330M mengenai  Spesifikasi  Standar  untuk  Agregat Ringan  pada  Beton  Ringan  Struktural  serta memiliki  berat  volume  gumpalan  (density bulk)  lepas  sebesar  1120  kg/m3  (SNI  2847- 2013). Pedoman ASTM C330M berisi mengenai agregat  ringan  yang  dapat  digunakan  untuk beton struktur dengan tujuan mengurangi berat jenis  dengan  tetap  memperhatikan  kuat  tekan pada  beton.  Dalam  pedoman  tersebut dijelaskan  bahwa  jenis  agregat  ringan  yang dapat  digunakan  dalam  campuran  beton  di bagi  menjadi  dua  jenis  berdasarkan  sumber material atau agregat tersebut dihasilkan. Jenis agregat  ringan  yang  pertama  yaitu  agregat yang  dihasilkan  dari  proses  pembakaran  atau residu  hasil  pembakaran  (tanur)  seperti slag tanur  ( blast-furnace  slag )  yang  dihasilkan  dari
residu  pembakaran  baja,  lempung  ( clay ), diatom ( diatomite ) yaitu sejenis batuan sedimen silika yang terbentuk dari cangkang alga bersel satu yang telah memfosil, abu terbang ( fly ash ), shale  yaitu  batuan  sedimen  bertekstur  halus dan  slate  ( batu  sabak )  yaitu  batuan  metamorf berbutir halus. Jenis agregat ringan yang kedua yaitu agregat alami seperti batu apung ( pumice ), scoria yaitu  sejenis  batuan  beku  ektrusif  dari proses  vulkanis,  dan tuff yaitu  batuan piroklastik dari debu vulkanis.
Yasar  et  al.  (2003)  menjelaskan  bahwa penggunaan  beton  ringan  ( lightweight  concrete ) umumnya  bertujuan  untuk  mengurangi  beban mati struktur dan mengurangi resiko kegagalan struktur  yang  disebabkan  oleh bencana  gempa bumi  (Kiliç,  Atiş,  Teymen,  Karahan,  &  Ari, 2009).
2.2 Batu Apung ( Pumice )
Pembuatan  kusen  pintu  dari  beton  ringan ini  menggunakan  jenis  agregat  kasar  ringan alami  yaitu  batu  apung  ( pumice ).  Batu  apung merupakan  jenis  batuan  piroklastik  hasil  dari proses vulkanis.
Batu  apung  memiliki  karakteristik  warna berupa  abu-abu  terang,  memiliki  banyak  pori, dapat  mengapung  di  air  dan  memiliki  berat jenis 1,047 g/cm3. Rongga atau pori pada batu apung  disebabkan  oleh  gas  atau  gelombang udara  yang  terperangkap  selama  proses perubahan  menjadi  wujud  massa  padat  atau menjadi  batu.  Batu  apung  juga  merupakan material yang tahan api dengan titik leleh yang tinggi.
Murdock  dan  Brook  (1999)  menjelaskan batu apungdapat digunakan untuk menghasilkan  beton  ringan  dengan  berat  jenis berkirsar  antara  720  kg/m3  dan  1440  kg/m3. Berat jenis batu apung yang rendah disebabkan oleh banyaknya rongga atau pori pada seluruh bagian permukaannya sehingga tingkat penyerapan  terhadap  air  cukup  tinggi mencapai  55%  (Muralitharan  dan  Ramasamy, 2015).

## 2.3 Serabut Ijuk Aren ( Arenga Pinnata )
Jenis  serat  atau  serabut  yang  dapat digunakan  pada  campuran  beton  yaitu  dapat berupa  serabut  alami  atau  serabut  sintetis (buatan). Jenis serabut alami umumnya berasal dari  tumbuh-tumbuhan  seperti  serabut  ijuk pelepah  pohon  aren,  serabut  kelapa,  serabut nanas,  serabut  goni  dan  serabut  kenaf.  Jumlah serabut  alam  di  Indonesia  cukup  melimpah karena Indonesia memiliki iklim tropis.
Serabut ijuk dihasilkan dari pelepah pohon aren  berupa  helaian  berwarna  hitam  dengan
diameter  <  0,5  mm  dan  memiliki  karakteristik kaku  dan  tidak  mudah  putus.  Komposisi serabut  ijuk  terdiri  dari  selulosa,  lignin, hemiselulosa,  air  dan  abu  berturut-turut sebesar  51,54%,  43,09%,  15,88%,  8,9%,  dan 2,54%.
Dalam jurnal
Ukarst mengenai pemanfaatan  serabut  ijuk  untuk  campuran beton  dijelaskan  beberapa  penggunaan  atau aplikasi  serabut  ijuk  untuk  ditambahkan kedalam campuran beton antara lain  (Winarto, 2017).
a)  Diperlukan redaman terhadap getaran, misalnya untuk pondasi dinamis untuk mesin.
b)  Diperlukan ketahanan terhadap impact atau  ledakan,  misalnya  tiang  pancang pelabuhan,  bantalan  rel  kereta  api,  perkerasan jalan raya dan terowongan.
c)  Diperlukan  untuk  meredam  hantaran panas  atau  suara,  misalnya  dinding  beton ringan untuk partisi atau lantai (Fattuhi, 1996).
Dengan  penambahan  serat  ke  dalam campuran  beton  dapat  mencegah  beton mengalami  patah  seketika.  Seperti  yang dijelaskan oleh Saifudin, As’ad dan Sunarmasto (2015)  dalam  jurnal  mengenai  penggunaan dosis dan aspek rasio serat dimana keberadaan serat  dalam  campuran  beton  menyebabkan mekanisme  penyerapan  energi  dilakukan secara bertahap mulai dari saat retakan  matrik ( matrix  cracking ),  pelepasan  ikatan  pada permukaan serat/matrik (fiber/matrix debonding ),  aksi  serat  yang  mengikat  sekeli- lingnya  ( fiber  bridging ),  proses  cabut  ( pull  out ), dan keruntuhan serat ( fiber failure ).
Pada  umumnya,  penambahan  serabut kedalam  campuran  beton  dilakukan  untuk mengontrol  timbulnya  retak  susut  plastis ( plastic  shrinkage  cracking )  dan  retak  susut kering  ( drying  shrinkage  cracking ).  Han  Ay  Lie (2017)  menjelaskan  bahwa  retak  susut  plastis merupakan  retak  yang  dihasilkan  saat  beton mengalami  susut  akibat  penguapan  air  ke udara atau penyerapan air oleh bekisting ketika beton  belum  kering,  sedangkan  retak  susut kering terjadi saat beton sudah kering.

## 2.4 Kusen Pintu Beton Ringan Berserabut
Kusen  merupakan  rangka  yang  memiliki fungsi penting yaitu tempat untuk menggantungkan  daun  pintu  dan  letaknya melekat  pada  tembok  atau  dinding  bangunan. Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab sebelumnya,  material  atau  bahan  pembuat kusen  beragam  jenisnya  seperti  kayu,  logam, plastik,  hingga  betonbertulang.  Setiap  jenis material  memiliki  karakteristik,  keunggulan dan kelemahan masing-masing.
Beberapa  tahun  belakangan,  kusen  mulai dikembangkan  menggunakan  material  beton. Beberapa  keunggulan  kusen  beton  yang  tidak dimiliki  material  kusen  lain  ditawarkan. Namun,  jenis  kusen  beton  yang  telah dipasarkan masih menggunakan beton bertulang  biasa  dimana  tidak  ekonomis  dari segi  berat  struktur  dan  kurang  praktis  dalam proses pemasangannya. Pada dasarnya pembuatan  kusen  beton  sama  seperti  pada pembuatan  kusen  umumnya.  Dibutuhkan bekisting  atau  cetakan  dari  papan  kayu (triplek)  atau  bekisting  dari  bahan  logam, kemudian  bentuk  dan  ukuran  disesuaikan dengan kebutuhan.
Metode  pembuatan  kusen  beton  ada  dua yaitu, proses cetak atau cor langsung di tempat serta proses pra cetak, yaitu di cetak dan di cor lebih  dahulu  kemudian  baru  di  pasang  pada dinding atau tembok bangunan.

## 2.5 Penulangan dan Sistem Sambungan Kusen Beton
Pada  pembuatan  kusen  beton  ini,  akan ditambahkan  tulangan  baja  dengan  diameter yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  untuk memperkuat  struktur  kusen.  Jenis  tulangan baja  yang  digunakan  untuk  struktur  beton berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua yaitu  tulangan  baja  polos  yang  disimbolkan sebagai  Bj.TP  dan  tulangan  baja  ulir  (deform) yang  disimbolkan  sebagai  Bj.TD.  Terdapat beberapa  ukuran  diameter  tulangan  yang umum digunakan di lapangan yaitu diameter 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32 hingga 50 dalam satuan mm .
Penempatan  tulangan  pada  kusen  beton diletakkan  pada  area  yang  berkaitan  dengan perkuatan  antara  kusen  dengan  tembok  atau dinding  tempat  melekatnya  kusen  beton nantinya.  Umumnya  besi  yang  ditanam  pada kusen beton yaitu besi tulangan polos diameter 8  mm  dengan  tambahan  tulangan  diameter  6 mm  untuk  cincin  begel  yang  berfungsi mengikat  tulangan  dalam  kusen  beton.  Serta padabagian  sambungan  antara  tiang  dan ambang  pintu  dipasang  besi  angkur  dengan bentuk L sebagai perkuatan.
Sistem  sambungan  yang  digunakan  pada kusen beton ringan ini yaitu sistem sambungan pen  dan  lubang  ( tenon  and  mortise ).  Sistem sambungan  ini  umumnya  digunakan  pada konstruksi  kayu.  Pada  sistem  sambungan  pen dan  lubang  bagian  ambang  atas  pintu  diberi lubang yang ukuran nya sama seperti pen yang ada  pada  bagian  atas  tiang  kusen  dengan  pen berbentuk T. Gambar detail terlampir.

## 2.5 Bekisting Kusen Beton
Dalam  setiap  pekerjaan  struktur  beton dibutuhkan alat cetakan ( mold ) untuk memberi bentuk  pada  elemen  struktur  beton  yang  akan dibuat. Cetakan untuk beton ini dikenal dengan sebutan bekisting.
Secara  umum  bekisting  beton  dibagi menjadi tiga jenis yaitu bekisting konvensional, bekisting  semi  sistem,  dan  bekisting  sistem (Pandu, Wiguna, Agung, Putera, & Dharmayanti,  2018).  Bekisting  konvensional merupakan  bekisting  yang  mudah  diubah bentuknya dan umumnya menggunakan papan kayu  ( plywood )  dengan  tebal  tertentu  sesuai kebutuhan  dan  jenis  konstruksi,  dan  balok kayu atau besi digunakan untuk penopangnya. Bekisting  semi  sistem  yaitu  bekisting  yang sudah  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan pengecoran  dan  umumnya  terbuat  dari  pelat baja sedangkan untuk penopangnya digunakan besi  baja  atau  gelagar  kayu.  Bekisting  sistem yaitu  jenis  bekisting  yang  telah  melalui  proses pabrikasi  untuk  pembuatan  elemen  struktur tertentu  dan  umumnya  komponen  bekisting terbuat dari baja.
Dalam  pembuatan  kusen  beton  jenis bekisting  yang  digunakan  yaitu  bekisting konvensional  menggunakan  papan  kayu (triplek) dengan alasanmudah untuk di rangkai dan  dibongkar.  Bekisting  dari  bahan  kayu terlebih  dahulu  di  cat  agar  tidak  mudah menyerap air semen .

## 3.     Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu metode eksperimen. Eksperimen dalam penelitan  ini  yaitu  dengan  mengganti  agregat kasar  yang  digunakan  pada  beton  umumnya seperti  kerikil  dengan  agregat  kasar  ringan yaitu  batu  apung  serta  menambahkan  serabut ijuk  hitam  ke  dalam  campuran  beton  dengan tujuan  diaplikasikan  untuk  pembuatan  kusen pintu bermaterial beton ringan.

## 3.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini diambil dari hasil perhitungan mix design berdasarkan  SNI  03-3449-2002  tentang tata  cara  pembuatan  rencana  campuran  beton ringan  dengan  agregat  ringan,  serta  data  hasil pengujian kuattekan dan kuat tarik belah beton.

## 3.2 Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yaitu  hasil  dari perhitungan mix design beton ringan berserabut yang  dibuat  dalam  bentuk  tabel.  Setelah dilakukan pembuatan benda uji dan pengujian,
kemudian  dilakukan  analisis  data  hasil pengujian kuattekan dan kuat tarik belah beton.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Berikut  ini  adalah  hasil  uji  pendahuluan bahan/material penyusun beton ringan berserabut dan desain rencana bekisting kusen beton ringan.

## 4.1 Hasil Uji Pendahuluan
Tabel 1. Hasil Pengujian Bahan
Jenis Pengujian Hasil Agregat Halus Kadar Lumpur 21,34% Berat Jenis SSD 2,55 kg/m 3 Kadar Zat Organik Indikator no.3 MHB 4,28 Kadar Air 9,17% Penyerapan 1,09% Agregat Kasar Kadar Air 0,2% Penyerapan 41,24% Berat Jenis SSD 1,04 kg/m 3 MHB 7,02 Semen Berat Jenis 3,005 gr/ml Konsistensi Normal 0,27% Serabut Ijuk Aren Berat Jenis 1,308 gr/cm 3 4.2 Rencana Campuran Beton ( Mix Design ) Hasil  uji  pendahuluan  digunakan  untuk melakukan  perencanaan  campuran  beton ringan  ( mix  design ).  Perencanaan  beton  ringan berserabut  mengacu  pada  SNI  03-3449-2002 tentang  Tata  Cara  Rencana  Pembuatan Campuran  Beton  Ringan  dengan  Agregat Ringan. Ditentukan penggunaan agregat ringan batu apung 100% sebagai pengganti kerikil/split dan penambahan serabut ijuk aren sebesar  3%  dari  berat  semen  dengan  panjang serabut seragam yaitu 3 cm. Kusen merupakan elemen  non  struktural,  maka  kuat  tekan  yang direncanakan  yaitu  6,89  MPa  dimana  dalam SNI  03-3449-  2002,  nilai  kuat  tekan  tersebut merupakan  kuat  tekan  minimum  untuk konstruksi struktural ringan. Faktor Air Semen (FAS)  yang  digunakan  yaitu  0,45.  Berikut proporsi setiap material dalam campuran beton ringan yang direncanakan.
Tabel 2. Proporsi Material Campuran Beton Ringan Benda  Uji  Silinder  15cm×30cm  Masing- Masing 3 Benda Uji
Material Berat (kg) 100%  Batu Apung; 3% Serabut Ijuk(Benda Uji Tekan) 100% Batu Apung; 3% Serabut  Ijuk (Benda Uji Tarik) Agregat Halus 4,1 4,1 Agregat Kasar  (Batu Apung) 1,56 1,56 Semen 2,05 2,05 Serabut Ijuk 0,13 0,13 Air 0,93 0,93

## 4.3
Desain Rencana Bekisting Kusen Beton

## Ringan
Berikut  ini  rencana  bentuk  kusen  dan bekisting untuk pembuatan kusen beton ringan berserabut .
Gambar 1. Bekisting Ambang Atas Kusen
Gambar 2. Bekisting Tiang Kusen 1
Gambar 4. Model Kusen Rencana 5.   Simpulan dan Saran 5.1 Kesimpulan Hasil dari penelitian ini berupa perencanaan mix  design yangakan  digunakan untuk
menentukan proporsi
bahan/materialpenyusun beton
ringan berserabut.  Berdasarkan  hasil  perhitungan mix design yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik kesimpulan antara lain:
 Batu apung merupakan jenis agregat ringan yang dapat diaplikasikan sebagai pengganti kerikil/split  dalam  campuran  beton  karena memiliki  sifat  pozzolan  dan  memenuhi kriteria  untuk  digunakan  sebagai  agregat beton.
 Proporsi  bahan  pada  tiap  sampel  adalah sama  karena  hanya  menggunakan  satu variasi  yaitu  100%  batu  apung  dan  3% serabut  ijuk  aren  untuk  masing-masing sampel  uji  kuat  tekan  dan  uji  kuat  tarik belah.
 Jenis  bekisting  untuk  kusen  yaitu  bekisting konvensional  yaitu  dari  papan  kayu (triplek) agar mudah dalam pembuatan dan mudah dibongkar.
5.2 Saran
 Sebaiknya  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut dengan menggunakan agregat ringan selain batu  apung  serta  serabut  alam  lain  selain serabut  ijuk  aren  untuk  mengetahui perbedaan  sifat  mekanik  beton  ringan  yang dihasilkan.
 Dipertimbankan  jenis  sambungan  yang lebih efektif untuk diaplikasikan pada kusen selain pen dan lubang.

## Daftar Pustaka
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2002).  SNI  03- 3449-2002, Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran  Beton  Ringan  dengan  Agregat Ringan . Bandung: Departemen Pekerjaan Umum (Yayasan LPMB). Badan  Standarisasi  Nasional.  (2013).  SNI  03- 2847-2013, Persyaratan  Beton  Struktural untuk Bangunan Gedung . Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. Daryanto.  (2010).  Keterampilan  Kejuruan Konstruksi Kayu. Bandung: Satu Nusa. Kiliç, A., Atiş C.D., Teymen, A., Karahan, O., & Ari, K. (2009 ). The Effects of Scoria and Pumice  Aggregates  on  The  Strengths and  Unit  Weights  of  Lightweight Concrete. Scientific  Research  and  Essays, 4(10), 961-965.
Lie,  Han  Ay.  (2017).  Pengantar  Teknologi Beton. Semarang:
Universitas Diponegoro.
Muralitharan,  R.S.,  Ramasamy,  V.  (2015).  Basic Properties  of  Pumice  Aggregate. International Journal of Earth Sciences and Engineering . Vol. 08. No.4
Pandu,  I.M.,  Wiguna,  W.,  Agung,  I.G.,  Putera, A.,  &  Dharmayanti,  G.A.P.C.  (2018). Cost  Saving  Analysis  of  The  Use  of Conventional  Model  Panel  Formwork Slabs  in  Typical  Buildings  (Case  Study on  Amartha  Residence  Development Project), 6(1), 59-64.
Saifudin,  A.,  &  As’ad,  S.  (2015).  Pengaruh Dosis, Aspek Rasio dan Distribusi Serat Terhadap  Kuat  Lentur  dan  Kuat  Tarik Belah Beton Berserat Baja, 369.
Winarto,  S.  (2017).  Pemanfaatan  Serat  Ijuk
Sebagai  Material  Campuran  dalam Beton untuk Meningkatkan
Kemampuan  Beton  Menahan  Beban Tekan  Studi  Kasus:  Pembangunan Homestay  Singonegaran  Kediri , l(1),  1- 38.